﻿— 37 - 



Den Kern der hier analysirten Kugeln bildet nun zuweilen noch un- 

 zersetzes Uranpecherz von braunschwarzer Farbe, jedoch reichten die vor- 

 gefundenen Mengen leider zu keiner Analyse aus. 



Als Kupferuranit eingesandtes Mineral erkannte Verf. an der Ab- 

 wesenheit des Kupfers als Autunit (Kalkuranit). C. A. Tenne. 



G. Lindström: Thaumasit, ein neues Mineral von Aar eskutan. 

 (Öfersigt af Kongl. Yetenskaps - Akademiens Förh. Stockholm 1878. 

 No. 9. S. 43-46.) 



Zur Untersuchung gelangten Stücke, welche zu sehr verschiedenen 

 Zeiten auf der Bj elkegrub e bei Aares k utan (Jemtland) gesammelt 

 worden sind, nämlich 1859 von Nordenskiöld (I), in den ersten Jahren 

 dieses Jahrhunderts von A. Polheimer (II) und jetzt von G. Engberg (III). 

 Unter diesen Umständen beweist die genaue Übereinstimmung der Analysen 

 ebensowohl wie die von Törnebohm ausgeführte mikroskopische Unter- 

 suchung, dass ein Mineral und kein Gemenge vorliegt. Törnebohm fand ein 

 vollkommen homogenes Aggregat aus wahrscheinlich rhombischen Fasern. 





I. 



II. 



III. 



Mittel. 



Berechnet. 



Kieselsäure . 



. 9,70 



9,62 



9,78 



9,70 



9,93 



Kohlensäure 



. 6,81 



6,90 



6,88 



6,86 



7,28 



Schwefelsäure 



. 12,59 



13,12 



13,34 



13,02 



13,25 



Kalk . . . 



. 27,17 



27,43 



27,24 



27,28 



27,82 



Thonerde . . 



. 0,17 



0,17 



0,13 



0,16 





Natron . . . 



. 0,07 



0,18 



0,07 



0,11 





Kali . . . 



. 0,07 



0,07 



0,10 



0,08 





Chlor . . . 



. 0,14 



0,13 



0,10 



0,12 





Wasser . . 



. 41,80 



42,16 



42,63 



42,20 



41,72 



Magnesia . . 





Spur 











9S,52 



99,78 



100,27 



99,53 



100,00 



hieraus ergibt sich die Formel: 



CaO Si0 2 + CaO C0 2 + CaO S0 3 + 14 H 2 0, 

 der Name wurde wegen der ungewöhnlichen Zusammensetzung gewählt. 

 ($av/jä<E!<id, sich verwundern.) 



Der Thaumasit ist weiss, schwach fettglänzend, durchscheinend, von flach 

 muschligem Bruch. H. = 3,5; Spec. Gew. 1,877 bei 19° C. V. d. L. un- 

 schmelzbar, lockert sich aber auf, wird höckerig und färbt die äussere 

 Flamme roth. Gibt im Kolben reichlich Wasser, oft unter Decrepitation; 

 mit Phosphorsalz farbloses Glas mit Kieselskelett. Bei 100° entweicht das 

 Wasser nur langsam und nicht ganz vollständig. — Nach Engberg tritt 

 der Thaumasit als Ausfüllung von Spalten und Hohlräumen auf und ist 

 in der Grube weich und geschmeidig, erhärtert aber bald an der Luft. 



Zusammen mit diesem Mineral findet sich oft ein feinfaseriges, kreide- 

 weisses mit der Härte 1,5 bis 2,5 und mit 11,85 SiO a , 13,31 S0 3 , 25,74 

 CaO, 2,58 A1 2 0 3 und 6,86 C0 2 . Es ist augenscheinlich ein zersetzter Thau- 

 masit; ein ganz ähnliches Produkt wird auch oft als Überzug auf dem- 

 selben wahrgenommen. E. Cohen. 



